?,8« 



Professor H. Moissan 



[June 1, 



tion du fer se produit avec facilite. En 20 minutes, avec un courant 

 de 1000 amperes sous 110 volts, nous avons distille 400 gr. de fer. 



L'uranium a un point d'ebullition plus eleve, que celui du fer. 

 \a\ distillation ne se produit qu'avec des courants de 700 amperes 

 sous 110 volts apres cinq minutes de cliauffe. Au contraire, le 

 molybdene et le tungstene sont beaucoup plus difficiles a porter a 

 rebullition, et nous n'avons pu arriver a une ebullition reguliere de 

 ce dernier metal qu'avec un courant de 7 Oil amperes sous 110 volts 

 dans une experience d'une duree de 20 minutes. 



La poussiere cristalline, obtenue dans ces experiences par conden- 

 sation de la vapeur metallique, possede les memes proprietes chimiques 

 que le metal reduit en poudre tres fine. 



Distillation des Metalloides. 



On sait depuis longtemps que le point de fusion du silicium est 

 voisin de 1500° C, et nous avons demontre, qu'au four electrique, ce 

 metalloide pent etre facilement amene a son point d'ebullition. Nous 

 avons etabli aussi que le carbone a la pression atmospherique et a la 

 haute temperature du four electrique passait de I'etat solide a I'etat 

 gazeux sans prendre I'etat liquide. 



De nouvelles experiences meritaient d'etre poursuivies sur le titane. 

 Nous sommes partis d'une fonte de titane preparee au four electrique, 

 au moyen de la reduction de I'acide titanique par le charbon. Cette 

 fonte renfermait 8,5 de carbone. Nos experiences sont resumees dans 

 le tableau suivant : — 



Elles nous demontrent que le titane est difficilement volatil mais 

 cependant de meme (pie les metaux precedents, il pent etre distille 

 avec regularite. 



Conclusions. — De cet ensemble de reclierclies, nous pouvons tirer 

 les conclusions suivantes : 



Le cuivre pent etre distille avec facilite au four electrique ; lorsque 

 sa vapeur est (;ondensee sur un corps froid, on pent obtenir un feutrage 

 de cnivre filiforme ])resentanttoutes les })ro})rietes du cuivre ordinaire. 

 A sa tem])erature d'ebullition, le cuivre dissout le graphite et I'aban- 

 donne ])ar refroidissement. 



L'or distille rapidc^ment au four electrique ; son point d'ebullition 

 est superieur a celui du cuivre et inferieur a celui de la chaux. Par 



